( 509 ). 
» Un mélange, formé de 5 parties des éléments d’un mica très ferrugi- 
neux et de r partie de fluosilicate de potasse, entre en fusion vers 1000° et 
peut perdre au rouge vif assez rapidement, sous forme de fluorure de sili- 
cium, presque tout.le fluor qu'il contient, 
» Lorsqu'il est encore très fluoré, ce silicate refroidi lentement fournit 
un verre boursouflé dont quelques cavités seulement peuvent être tapissées 
de cristaux. Lorsqu'il a perdu une plus forte proportion de fluor par l’action 
d'une température élevée, ce silicate cristallise pour ainsi dire en totalité. 
Les préparations réalisées dans ces conditions sont plus ou moins bul- 
leuses : ce qui prouve que le fluorure de silicium se produit encore au sein 
de la masse pâteuse pendant la formation des cristaux. Lorsqu'on parvient : 
à obtenir la température nécessaire à la cristallisation au moment précis où 
le silicate fondu contient de 3 à 4 pour 100 de fluor, cesilicate se transforme 
intégralement en une matière cristallisée et fluorée dont la composition 
s’écarte peu de celle du mélange employé et dont les caractères extérieurs 
rappellent ceux des micas. - 
» Les cristaux isolés se présentent sous la forme de minces paillettes 
hexagonales; les cristaux agrégés. ont des contours polygonaux com- 
pliqués : les uns et les autres se clivent suivant la base et ce clivage facile 
permet d'obtenir des lames très minces à contour déchiqueté. Leur forme 
est pseudo-hexagonale à en juger par les stries et les macles. Entre les nicols 
croisés, les lames couchées parallèlement à la basè se comportent comme 
si elles étaient rigoureusement uniaxes; quant aux lames examinées sur 
leur tranche, elles s'éteignent suivant leur longueur. 
» Les lames minces sont polychroïques : la teinte est, en effet, très claire 
où brune, suivant que les traces du clivage basique sont perpendiculaires 
ou parallèles au plan principal de polarisation. Les couleurs de polarisation 
rouges ou Jaunes s'ajoutent au ton brun du polychroïsme. 
» Ges cristaux sont fusibles au chalumeau et fondent en se boursou- 
flant, 
» Cette description pourrait s’appliquer, sans y changer un mot, aux 
micas ferrugineux des roches éruptives. 
» Les espèces cristallisées obtenues par la voie sèche ressemblent donc 
beaucoup au mica. Souvent on peut les distinguer de ces minéraux par 
une densité un peu plus faible (2,6) et par deux caractères importants : 
une dureté plus grande, égale à celle de la fluorine; une élasticité moindre, 
les lamelles étant un peu rigides et cassantes. C’est ce qu’on observe sur les 
cristaux magnétiques obtenus en cherchant à préparer des micas très fer- 
